( 1238 ) 

 verre entre lesquelles se produisent les interférences, et dans de telles cir- 

 constances on a pu encore constater l'existence d'anneaux bien visibles. 

 La différence de marcbe entre les deux rayons était alors d'environ 5oooo 

 ondulations. Des observations semblables peuvent être faites avec desglaces 

 de verre dont les faces sont sensiblement parallèles, et en observant dans 

 une direction perpendiculaire la lumière réfléchie à leurs surfaces, on peut 

 y voir des franges d'interférence fort belles, alors même que l'épaisseur du 

 verre atteint jusqu'à 10 millimètres. 



» Dans ces circonstances on remarque que la température exerce une 

 action très-marquée sur la situation des franges, en sorte qu'en échauffant 

 le verre d'un certain nombre de degrés, on voit les franges se déplacer à sa 

 surface d'une quantité proportionnelle aux excès de la température. Ce dé- 

 placement, qui peut être mesuré avec précision, doit être rapporté à deux 

 modes d'action de la chaleur bien distincts : d'abord à la dilatation qui 

 augmente l'épaisseur de la lame et par conséquent la différence de marche 

 entre les deux rayons; ensuite à une modification dans la vitesse de la lu- 

 mière et par conséquent dans l'indice de réfraction. Maison peut, connais- 

 sant le coefficient de dilatation du verre et la température, chercher par le 

 calcul de combien les franges doivent être déplacées par cette seule cause, 

 et comparer ensuite le résultat du calcul à celui de l'observation. 



» On a ainsi les éléments nécessaires pour décider si l'indice de réfrac- 

 tion est modifié par la chaleur et pour évaluer numériquement la modifi- 

 cation qui peut se produire. 



» 11 résulte de là une méthode qui s'applique sans difficultés à tous les 

 corps solides transparents, susceptibles d'être taillés en lames à faces pa- 

 rallèles. 



» La seconde partie du Mémoire renferme les résultats de plusieurs séries 

 d'expériences faites avec des substances de diverse nature, le verre, le crown, 

 le flint ordinaire, un flint plus dense, le spath fluor et le spath d'Islande. 



» On a constaté que l'indice de réfraction du verre ordinaire augmente 

 un peu, mais d'une manière très-lente, à mesure que la température s'élève, 

 résultat qui s'accordeavec les recherches antérieures d'Arago et de M. New- 

 mann. Avec le crown , l'indice n'a paru subir aucun changement sen- 

 sible. 



» Avec le flint ordinaire il y a un accroissement très-notable de l'indice; 

 enfin avec le flint lourd, l'accroissement est plus grand encore. 



» Le spath fluor possède la propriété singulière de présenter un indice de 

 réfraction qui diminue d'une manière très-marquée lorsque la température 



